73 



Den genomgångna vätskan var grön, med 

 tydlig dragning åt gult. Den afdanstades, blan- 

 dades derefter med ytterst utspädd kaustik am- 

 moniak, till dess att en ringa grumling just be- 

 fi^ynte visa sig, bvarvid å nyo bernstenssyradt 

 natron tillsattes, som deri frarabragte en ny fäll- 

 ning af bernstenssyrad jernoxid, efter all sanno- 

 likbet härrörande derifrån att, vid förra fällnin- 

 gen, vätskan, oaktadt den olösta fällningen, ännu 

 icke varit tillräckligt mättad med ammoniak. 

 Den erhållna bernstenssyrade jernoxiden, behand- 

 lad på samma sätt med den föregående, lemna- 

 de 0.1285 gr. glödgad jernoxid, tillsamman ut- 

 görande 2.08 gr. jernoxid, svarande emot 1.44223 

 gr. metalliskt jern, eller 57.643 procent. 



I ett annat försök, på eji annan del af sam- 

 ma stufF, erhölls 57.945 p. c. metalliskt jern. 



Den från jern befriade nickelhaltiga lösnin- 

 gen försattes med saltsyra, så att den blef sur, 

 hvarefter koppar utfälldes med vätesvafla. Svaf- 

 velkopparen up] .löstes i kungsvatten och lösnin- 

 gen fälldes med kaustikt kali, hvaraf erhölls kop- 

 paroxid, som glödgad vägde 0.014 gr., svarande 

 emot 0.011176 gr. koppar eller 0.4467 procent 

 af malmens vigt. 



Den med vätesvafla fällda och silade vätskan 

 afröktes och blandades med en lösning af kolsy- 

 radt natron, i större qvantitet, än som fordrades 

 till ammoniaksalternes sönderdelning, och intor- 

 kades clermed, samt upphettades sedan i platina- 

 kärlet nära till giödgning. Ett försigtighetsmått, 

 hvarförutan en del af nickeloxiden, såsom kolsy- 

 rad, följer med det kolsyrade natronet i lösnin- 

 gen, då detta med vatten utdrages. 



